La Reparación y Protección del Hormigón Armado con Sika De Acuerdo con las Normas Europeas UNE-EN PDF\nDownload "La Reparación y Protección del Hormigón Armado con Sika De Acuerdo con las Normas Europeas UNE-EN 1504"\nMaría Luz Vidal Farías\n1 La Reparación y Protección del Hormigón Armado con Sika De Acuerdo con las Normas Europeas UNE-EN 1504\n2 Control de la Reparación de hormigón, Protección y Índice de Contenidos Las Normas Europeas UNE-EN Marcado CE 3 Las fases principales en el proceso de reparación y protección 4/5 Causa(s) habituales de los daños y deterioro en el Hormigón 6/7 Visión general de los principios de la reparación y protección del Hormigón 8-13 Principio 1: Protección contra la penetración (PI) Principio 2: Control de Humedad (MC) 18/19 Principio 3: Restauración del Hormigón (CR) Principio 4: Refuerzo Estructural (SS) Principio 5: Resistencia al ataque físico (PR) 28/29 Principio 6: Resistencia a los productos químicos (RC) 30/31 Principio 7: Conservación o restauración del pasivado (RP) 32/33 Principio 8: Incremento de la resistividad (IR) 34/35 Principio 9: Control catódico (CC) 36/37 Principio 10: Protección catódica (CP) 36/37 Principio 11: Control de las áreas anódicas (CA) 38/39 Resumen: diagrama de flujo y fases del correcto procedimiento para la reparación y protección del hormigón 40/41 Selección de los Métodos para la reparación del hormigón 42/43 Selección de los Métodos para la protección del hormigón y de las armaduras 44/45 Evaluación, Certificados y Ensayos Ejemplos de reparación y protección con sistemas Sika 50/51\n3 Corrosión en Estructuras de Hormigón Armado Normas Europeas Serie UNE-EN 1504 La Norma Europea UNE-EN 1504 consta de 10 partes. Con estos documentos se definen los productos para la protección y reparación de estructuras de hormigón. El control de calidad de la producción de los materiales de reparación y la evaluación de la ejecución de los trabajos de reparación están también definidos en las partes de esta norma. UNE-EN UNE-EN UNE-EN UNE-EN UNE-EN UNE-EN UNE-EN Describe las definiciones y términos dentro de las Normas Establece las especificaciones para los productos y sistemas de protección superficial del hormigón Establece las especificaciones para la reparación estructural y no estructural Establece las especificaciones para la adhesión estructural Establece las especificaciones para la inyección del hormigón Establece las especificaciones para los anclajes de armaduras de acero Establece las especificaciones para la protección contra la corrosión de armaduras UNE-EN UNE-EN Describe el control de calidad y la evaluación de la conformidad para los fabricantes Define los principios generales de utilización de los productos y sistemas, para la reparación y protección del hormigón UNE-EN Proporciona información sobre las aplicaciones de los productos y sistemas y control de calidad de los trabajos Estos principios ayudarán a los fabricantes, ingenieros y aplicadores a completar con éxito los trabajos de reparación y protección en las diferentes estructuras de hormigón. Marcado CE La Norma Europea UNE-EN 1504 está en vigor desde el 1 de Enero de Las normas nacionales no armonizadas con la nueva norma UNE-EN 1504 han sido retiradas a finales del 2008 siendo el Marcado CE obligatorio. Todos los productos utilizados para la reparación y protección del hormigón tienen que ser marcados de acuerdo con la parte correspondiente de la norma UNE-EN Este marcado CE contendrá la siguiente información - usando como ejemplo un mortero para reparación estructural: Sika Schweiz AG Murtenstrasse 13, CH-3186 Düdingen CPD EN Concrete Repair product for structural repair CC mortar (based on hydraulic cement) Compressive strength: class R3 Chloride ion content: 0,05% Adhesive Bond: 1,5 MPa Carbonation resistence: Passes Elastic modulus: 21 GPa Thermal compatibility part 1: 1,5 MPa Capillary absorption: 0,5 kg m -2 h -0,5 Dangerous substances: comply with 5.4 Reaction to fire: Euroclass A1 Símbolo CE Número de identificación del organismo de certificación Nombre o marca distintiva y dirección registrada del fabricante Año en que se fijó el marcado Número del certificado Número de la Norma bajo la que se marca Descripción del producto Información sobre las características reglamentadas 2 3\n4 Las Fases del Proyecto en el Proceso de Reparación De acuerdo a la Norma Europea UNE EN Información acerca de la Estructura 2 Proceso de Evaluación 3 Estrategia de Gestión Al comienzo de un proyecto se lleva a cabo un estudio para recopilar información acerca de la estructura. Este incluye: Estado general e historia Documentación como por ejemplo cálculos, planos y especificaciones, etc. Programa de reparación y mantenimiento Esta información proporcionará datos para entender la situación actual de la estructura. Se debe realizar un estudio en profundidad para conocer los daños visibles y no visibles de la estructura, e identificar si es posible, las causas fundamentales de estos daños. Esto se empleará para evaluar la capacidad de la estructura para llevar a cabo su función. El estudio y la evaluación se realizarán únicamente por personal cualificado y con experiencia. En caso de no llevar a cabo las reparaciones de la estructura de hormigón, un Ingeniero cualificado podrá realizar una estimación de la vida en servicio restante de la estructura. El objetivo de un estudio del hormigón es identificar los defectos: Tipos de defectos en el hormigón Mecánicos Químicos Físicos Defectos en el hormigón debidos a la corrosión de la armadura Basándose en la evaluación del estudio, el propietario tiene una serie de opciones sobre las que decidirá la estrategia adecuada en la reparación y protección, conociendo los futuros requerimientos de la estructura. Por ejemplo las opciones de reparación que pueden definirse: No hacer nada o disminuir la capacidad Prevenir o reducir el deterioro futuro sin reparar Reconstrucción total o parcial de la estructura Demolición Factores importantes cuando consideremos estas opciones: Vida útil esperada después de la reparación y protección La durabilidad requerida, comportamiento y requerimientos La seguridad durante los trabajos de reparación La posibilidad de trabajos de reparación adicionales en el futuro, incluyendo accesos y mantenimiento. Las consecuencias y probabilidad de fallos estructurales. Las consecuencias y probabilidad de fallo parcial Y medioambientalmente: La necesidad de protección del sol, lluvia, helada, sales u otros contaminantes durante los trabajos. El impacto ambiental o restricciones en el desarrollo del trabajo. Ruido y polución El tiempo necesario para realizar el trabajo, etc. Mantenimiento futuro: Cualquier trabajo de mantenimiento e inspección futuro que sea necesario llevar a cabo durante la vida en servicio de la estructura, tendrá que definirse también como parte de la estrategia de gestión.\n5 y Protección del Hormigón 4 Diseño del Trabajo de Reparación 5 Trabajo de Reparación 6 Aceptación del Trabajo de Reparación Los principios de reparación y protección se definirán desde la norma EN y las opciones de reparación de la estrategia de gestión. La filosofía de diseño de la reparación deberá tener en cuenta lo siguiente: Tipo, causas y extensión de los defectos Condiciones de servicio futuras Programa de mantenimiento futuro Siguiendo la selección de los principios de la norma EN , el Ingeniero también debe considerar el uso previsto de la estructura. En el caso de la rehabilitación del hormigón las especificaciones pueden elaborarse en base a los requerimientos de las partes 2 a 7 de la EN 1504 (por ej. Ciclos hielodeshielo). Seleccionados los principios más apropiados de la EN 1504, los métodos de reparación más adecuados dependerán de: Acceso al lugar de trabajo Condiciones de la zona de trabajo (ej. seleccionar el método de reparación adecuado-relleno, vertido o proyectado) Seguridad y salud en el lugar de trabajo Etc. La preparación de la superficie, aplicación y Control de Calidad de los trabajos de reparación se llevarán a cabo de conformidad con las recomendaciones de la Parte 10 de la norma EN Los registros completos de todos los materiales utilizados en los trabajos de reparación se deberían tener disponibles, como referencia para trabajos futuros, al final de cada proyecto, incluyendo: Cuál es la vida esperada? Cuál es el modo y resultado del deterioro probable de los materiales seleccionados, p.ej. fragilidad, decoloración, deslaminación? Cuál es el periodo de inspección? Qué trabajos de reparación podrían ser necesarios en caso de deterioro? Es importante que este trabajo no sólo considere la estructura a largo plazo, sino también que los materiales de reparación propuestos no tengan reacciones adversas con la propia estructura. 4 5\n6 Causa(s) habituales de los daños y deterioro del Ho Evaluación de la fase de inspección y de los Resultados Defectos y Daños en el Hormigón Causas Ataque mecánico Principios aplicables para reparar y proteger Impacto Principios 3, 5 Sobrecargas Principios 3, 4 Movimientos Principios 3, 4 Vibraciones Principios 3, 4 Terremotos Explosiones Ataque químico Causas Principios aplicables para reparar y proteger Reacciones álcali-árido Principios 1, 2, 3 Exposición química agresiva Principios 1, 2, 6 Acciones biológicas o bacteriológicas Principios 1, 2, 6 Eflorescencias Filtraciones Principios 1, 2 Causas Ataque físico Principios aplicables para reparar y proteger Acción hielo/deshielo Principios 1, 2, 3, 5 Cambios térmicos Principios 1, 3 Cristalización de sales Principios 1, 2, 3 Retracción Principios 1, 4 Erosión Principios 3, 5 Abrasión y desgaste Principios 3, 5\n7 rmigón de la Diagnosis del Laboratorio Daños en el hormigón debido a la corrosión de armaduras Ataque químico Causas Principios relevantes para reparar y proteger El Dióxido de Carbono (CO ) ² Principales 1,2,3,7,8,11 de la atmósfera reacciona con el Hidróxido de Calcio presente en el hormigón. CO + Ca (OH) Ca (CO) + H O ² ² ³ ² Soluble y fuertemente alcalina ph Casi insoluble y mucho menos alcalina ph 9 Acero protegido (Pasivación) Acero sin protección Contaminantes corrosivos p.e. Cloruros Causas Principios aplicables para reparar y proteger Los cloruros aceleran Principales 1,2,3,7,8,9,11 el proceso de corrosión y pueden provocar daños de corrosión por picaduras Una concentración por encima del % de cloruros en el hormigón puede provocar la destrucción de la capa pasivante de la superficie del acero Los cloruros son típicos en ambientes marinos, y/o sales de deshielo Corrientes eléctricas erráticas Causas Metales de diferente potencial eléctrico se conectan en el hormigón y se produce la corrosión La corrosión puede ser debida a corrientes eléctricas erráticas desde una fuente suministradora y transmitida por la red Principios aplicables para reparar y proteger No definidos Para reparación del hormigón usar los Principios 2, 3,\n8 Visión General de los Principios de la Reparación y La reparación y protección de estructuras de hormigón requiere una compleja evaluación y diseño. Para la introducción y definición de los Principios claves para la Reparación y Protección, la norma UNE-EN ayuda a los usuarios y profesionales de la construcción a comprender los problemas y soluciones de las diferentes fases del proceso. Los principios relativos a los defectos en el Hormigón Principio 1 (PI) Protección contra la penetración Principio 2 (MC) Control de Humedad Principio 3 (CR) Restauración del hormigón Principio 4 (SS) Refuerzo estructural Principio 5 (PR) Resistencia al ataque físico Principio 6 (RC) Resistencia a productos químicos\n9 Protección del Hormigón de Acuerdo a UNE-EN Los principios relativos a la protección frente a la corrosión Principio 7 (RP) Conservación o restauración del pasivado Principio 8 (IR) Incremento de la Resistividad Principio 9 (CC) Control catódico Principio 10 (CP) Protección catódica Principio 11 (CA) Control de áreas anódicas 8 9\n10 Los Principios de Reparación y Protección del Hormigón Por qué los Principios? Durante muchos años los diferentes tipos de daños y las principales causas de éstos han sido bien conocidos, e igualmente se han establecido los métodos para la correcta reparación y protección. Todo este conocimiento y experiencia, resumido y clarificado, se expone en los 11 Principios en la norma UNE-EN 1504, Parte 9. Esto permite al ingeniero la correcta reparación y protección de todos los daños potenciales que puedan ocurrir en las estructuras de hormigón armadas. Los Principios del 1 al 6 definen los defectos en el propio hormigón; los Principios del 7 al 11 definen los daños debidos a la corrosión de armaduras. La Unión Europea introdujo la Norma UNE-EN 1504 de obligado cumplimiento el 1 de Enero del Estas Normas definen los trabajos de evaluación y diagnóstico requeridos, los productos necesarios y los sistemas incluyendo su comportamiento, los procedimientos alternativos y métodos de aplicación, junto con el control de calidad de los materiales y los trabajos. El Uso de los Principios de la UNE-EN 1504 Para asistir a los usuarios, ingenieros y aplicadores con la correcta selección de los Principios, Métodos y por consiguiente los productos adecuados para la Reparación, junto con su especificación y uso, Sika ha desarrollado un sistema de metodología útil y esquemático. Está diseñado para conocer los requerimientos individuales de una estructura, su exposición, y uso tal y como se ilustra en las páginas 42 a la 45 de este folleto.\n11 Know-How de Sika Soluciones Sika de acuerdo con UNE-EN 1504 Sika es un líder en tecnología y en el mercado global en el desarrollo y producción de productos y sistemas especializados para la construcción y la industria. La Reparación y Protección de estructuras de hormigón es una de las competencias fundamentales de Sika. La completa gama de productos de Sika incluye aditivos de hormigón, resinas para pavimentos y sistemas de revestimiento, todo tipo de soluciones de impermeabilización, sellado, pegado, sistemas de refuerzo así como otros materiales desarrollados específicamente para el uso en la reparación y protección de estructuras de hormigón armado. Todos esos sistemas tienen numerosas certificaciones nacionales e internacionales y los productos Sika están disponibles en todo el mundo a través de las compañías locales de Sika y por nuestros aplicadores especializados y almacenes de distribución. Durante los últimos 100 años, Sika ha conseguido una amplia experiencia y pericia en la reparación y protección del hormigón con referencias documentadas desde el año Sika proporciona todos los productos necesarios para la correcta reparación y protección del hormigón en términos técnicos, todo de acuerdo a los Principios y Métodos definidos en la Norma Europea UNE-EN Estos sistemas incluyen la reparación de daños y defectos en el hormigón y también la reparación de los daños causados por la corrosión de armaduras. Los productos y sistemas Sika están disponibles para usos en tipos de estructuras específicas y en reparación general del hormigón en todos los climas y condiciones de exposición\n12 Visión General de los Principios y Métodos de Reparación y Protección de la UNE-EN Las tablas 1 y 2 incluyen todos los Principios y Métodos de Reparación de acuerdo con la Parte 9 de la UNE-EN Después de la evaluación en la fase de inspección y de la diagnosis de las causas habituales del daño, junto con los propios objetivos y requerimientos de la reparación, se pueden seleccionar los Principios y Métodos apropiados de la norma UNE-EN Tabla 1: Principios y Métodos relativos a los defectos del hormigón Principio Descripción Método Solución Sika Principio 1 Protección contra la 1.1 Impregnaciones Hidrófobas Gama Sikagard de impregnaciones hidrófobas penetración (PI) Reducción o 1.2 Impregnaciones Gama Sikafloor de impregnaciones prevención de la entrada de agentes adversos p.e. agua, otros líquidos, vapor, gas, agentes químicos y biológicos 1.3 Revestimientos 1.4 Fisuras con vendaje local Gama Sikagard de revestimientos elásticos y rígidos Gama Sikafloor de aplicación para pavimentos Sistema Sikadur -Combiflex y Sika SealTape 1.5 Relleno de fisuras Sistemas Sika Inyección, gama Sikadur 1.6 Continuidad de las fisuras a través de las juntas Gama Sikaflex, Sistema Sikadur Combiflex 1.7. Levantamiento de paneles exteriores Sistema SikaTack -Panel 1.8. Aplicación de membranas Gama Sikaplan, Membranas Líquidas Sikalastic Principio 2 (MC) Control de la Humedad Ajuste y mantenimiento del contenido de humedad en el hormigón dentro de un intervalo de valores especificado 2.1 Impregnaciones Hidrófogas 2.2 Impregnaciones 2.3 Revestimiento superficial 2.4 Levantamiento de Paneles exteriores Gama Sikagard de impregnaciones hidrófobas Gama Sikafloor de impregnaciones Gama Sikagard de revestimientos elásticos y rígidos Gama Sikafloor para aplicación en pavimentos Sistema SikaTack -Panel 2.5 Tratamiento electroquímico Un proceso Principio 3 (CR) Restauración del hormigón Restauración del hormigón original de un elemento de la estructura a la forma y función especificada originalmente. 3.1 Aplicación manual del mortero 3.2 Relleno con hormigón y mortero 3.3 Proyección de hormigón y mortero Gamas Sika MonoTop, SikaTop y SikaRep Sika MonoTop, Sikacrete SCC (hormigón autocompactable) Sika MonoTop Restauración de la estructura de hormigón por sustitución parcial 3.4. Reemplazo elementos Imprimaciones de adherencia y tecnologías de hormigón Sika\n13 Principio 4 (SS) Refuerzo estructural Incremento o restauración de la capacidad portante de un elemento de la estructura de hormigón 4.1. Adición ó reposición de las barras de acero estructural embebidas o exteriores Instalación de barras de unión en agujeros prefabricados u horadados en el hormigón. Gama Sikadur Gama Sika AnchorFix y Sikadur 4.3 Adhesión de chapas. Combinación de sistemas adhesivos Sikadur con Sika Carbodur y SikaWrap 4.4 Adición de mortero u hormigón Productos Sika de pegado, morteros de reparación y tecnología del hormigón 4.5. Inyección de fisuras, huecos o intersticios. Sistemas Sika Inyección 4.6. Relleno de fisuras, huecos e intersticios. Sistemas Sika Inyección 4.7 Pretensado (Post-tesado) Sistemas Sika CarboStress Principio 5 (PR) Principio 6 (RC) Resistencia al ataque físico Incremento de la resistencia al ataque físico o mecánico Resistencia a productos químicos Incremento de la resistencia de la superficie del hormigón al deterioro por ataque químico 5.1. Capas o Revestimientos 5.2. Impregnación 5.3. Adición de mortero u hormigón 6.1 Capas o Revestimientos 6.2 Impregnación 6.3. Adición de mortero u hormigón Gama de revestimientos Sikagard, Sistemas Sikafloor --- Como para los Métodos 3.1, 3.2 y 3.3 Gama de revestimientos reactivos Sikagard y Sikafloor --- Como para los Métodos 3.1, 3.2 y 3.3 Tabla 2: Principios y Métodos relativos a la corrosión de la armadura Principio Descripción Método Solución Sika Principio 7 (RP) Conservación o restauración del pasivado Creación de las condiciones químicas en las que la superficie de la armadura se mantenga o retorne a las condiciones de pasivado 7.1. Incremento del recubrimiento de la armadura con mortero de cemento u hormigón adicional 7.2 Reemplazo del hormigón contaminado o carbonatado Realcalinización del hormigón contaminado o carbonatado Gama Sika MonoTop, SikaTop, SikaRep, Sikacrete y Sika EpoCem Como para los Métodos 3.2., 3.3, 3.4 Gama Sikagard para tratamiento posterior 7.4 Realcalinización del hormigón carbonatado por difusión Gama Sikagard para tratamiento posterior 7.5 Extracción electroquímica de los iones cloruro Gama Sikagard para tratamiento posterior Principio 8 (IR) Incremento de la resistividad Incremento de la resistividad eléctrica del hormigón 8.1. Impregnación hidrofóbica 8.2. Impregnación 8.3. Revestimiento superficial Gama Sikagard de impregnación hidrófuga --- Como para el Método 1.3. Principio 9 (CC) Principio 10 (CP) Principio 11 (CA) Control Catódico Creación de las condiciones para que las áreas potencialmente catódicas de la armadura hagan imposible alcanzar una reacción anódica Protección Catódica Control de áreas anódicas Creación de las condiciones para que las áreas potencialmente anódicas de la armadura hagan imposible alcanzar una reacción de corrosión 9.1. Limitación del contenido de oxígeno (en el cátodo) por saturación o revestimiento superficial 10.1 Aplicación de un potencial eléctrico 11.1 Pintado de la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos 11.2 Pintado de la armadura con revestimiento barrera 11.3 Aplicación de inhibidores de corrosión al hormigón Aditivo Sika FerroGard y aplicación superficial de inhibidores de corrosión Sikagard y Gama de revestimientos reactivos Sikafloor. Revestimiento con Morteros Sika SikaTop Armatec -110 EpoCem, Sika MonoTop -910 Sikadur-32 Aditivos Sika FerroGard e inhibidores de corrosión aplicados superficialmente 12 13\n14 UNE-EN 1504 Principio 1: Protección Contra la Penetr Protección superficial del hormigón contra la penetración Una gran cantidad de los daños en el hormigón son el resultado de la penetración de sustancias en el hormigón, incluyendo tanto líquidos como gases. El Principio 1 (PI) trata de como prevenir esta entrada de sustancias e incluye los Métodos para reducir la permeabilidad y porosidad de las superficies de hormigón ante estos materiales. Métodos Methods Método 1.1 Impregnaciones Hidrófobas Parte correspondiente de la norma EN Pictures Fotos La selección del método más apropiado depende de diferentes parámetros, incluyendo tipo de material dañino, la calidad del hormigón existente y su superficie, el objetivo de los trabajos de reparación y protección y la estrategia de mantenimiento. Método 1.2. Impregnación Parte correspondiente de la norma EN Sika fabrica una completa gama de impregnaciones, impregnaciones hidrófobas, revestimientos especializados para el uso en la protección del hormigón de acuerdo con los Principios y Métodos de la Norma UNE-EN Método 1.3. Revestimiento superficial con, o sin, capacidad de puenteo de fisuras Parte correspondiente de la norma EN Método 1.4. Fisuras con vendaje local * Esta tabla continua en la página 16 y 17.\n15 ación (PI) de Líquidos y Gases Descripción Description Criterio Main Criteria Principal Productos Sika Products Sika (ejemplos) Una impregnación hidrófuga se define como un tratamiento del hormigón que genera una superficie repelente al agua. La red de poros y capilares está revestida pero éstos no están rellenos. Su función es reducir la tensión superficial del agua, previniendo que pase a través de los poros, pero permitiendo la difusión del vapor. Penetración: Clase I: <10 mm Clase II: 10 mm Absorción capilar: w <0.1 kg/m² h Coeficiente de desecación Gama Sikaguard -700 Impregnaciones hidrófobas a base de silanos o siloxanos. Penetración profunda y genera una superficie repelente al agua. Sikaguard -700 S (Clase I) Sikagard -706 Thixo (Class II) Impregnación se define como tratamiento del hormigón para reducir la porosidad superficial y reforzar la superficie. Los poros y capilares se rellenan total o parcialmente. Este tipo de tratamiento crea normalmente una película de entre 10 y 100 micras de espesor sobre la superficie. Esto bloquea la entrada de agentes agresivos. Profundidad de penetración: 5 mm Absorción capilar: w <0.1 kg/m² h Sikafloor -CureHard-LI Base silicato de litio Aumento de la penetración Coste de aplicación reducido Revestimientos se definen como los materiales diseñados para proporcionar una capa superficial en el hormigón, para incrementar la resistencia o comportamiento contra agentes externos. Pueden reparar fisuras superficiales con movimientos de hasta 0.3 mm, queden selladas y pueden absorber movimientos mediante revestimientos elásticos y con capacidad de puentear fisuras, los cuales son también impermeables y resistentes a la carbonatación. Se adaptará a movimientos térmicos y dinámicos en estructuras con fluctuaciones de temperaturas, vibraciones o que se han construido con un número inadecuado e insuficiente de detalles. Resistencia a Carbonatación: S d >50 m Absorción capilar: w <0.1 kg/m² h Permeabilidad al vapor de agua: Clase I: S d <5 m Adhesión: Elástico: 0.8 N/mm² or 1.5 N/mm² (con cargas de tráfico) Rígido: 1.0 N/mm² or 2.0 N/mm² (con cargas de tráfico) Sistemas rígidos: Sikagard -670 W ElastoColor Resina acrílica, base agua Impermeable Sistemas elásticos: Sikagard -550 Elastocolor ES Resina acrílica, base agua Impermeable, puenteo de fisuras Sikaguard -545 WE Elastofill Resina acrílica de un componente Elástica Aplicación local del material adecuado para prevenir la entrada de agentes agresivos en el hormigón Criterio no especificado Sistema Sikadur -Combiflex E Extremadamente flexible Resistencia térmica y al agua Excelente Adherencia Sika SealTape-S Alta elasticidad Impermeable 14 15\n16 UNE-EN 1504 Principio 1: Protección Contra la Penetr Protección superficial del hormigón contra la penetración Todos los trabajos de protección del hormigón deben de tener en cuenta el tamaño de las juntas y fisuras existentes en él. Esto implica, investigar sobre la naturaleza y causas, entendiendo la magnitud de algún movimiento en el soporte y su efecto en la estabilidad, durabilidad y función de la estructura, así como la evaluación del riesgo de la aparición de nuevas fisuras como resultado de alguna junta reparada o del tratamiento de reparación. Métodos Método 1.5. Relleno de fisuras Parte correspondiente de la norma EN Fotos Si la fisura tiene implicaciones en la integridad y seguridad de la estructura, se debe seguir el Principio 4 Refuerzo estructural, Método 4.5 y 4.6 en las páginas 24/25. Esta decisión corresponde siempre al ingeniero estructural. Algunos tratamientos superficiales pueden aplicarse con éxito. Método 1.6 Continuidad de las fisuras a través de las juntas Método 1.7 Levantamiento de Paneles exteriores Método 1.8 Aplicación de membranas\n17 ación (PI) de Líquidos y Gases (continuación) Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Las fisuras serán tratadas para prevenir la entrada de agentes agresivos, mediante el relleno y sellado Fisuras sin movimiento - Estas pueden aparecer por retracción, por ejemplo, sólo necesitarían ser rellenadas y reparadas con un material adecuado. Clasificación del material de inyección: D: Ductilidad S: Expansión Sellado impermeable de juntas/fisuras/ huecos Clase D: Sika Inyección-201 Clase S: Sika Inyección-304 Las fisuras a tratar sometidas a movimiento deben ser reparadas en toda su longitud con la profundidad adecuada de reparación y para alojar dichos movimientos. Las fisuras (juntas) se deben rellenar, sellar o recubrir con un material elástico o flexible adecuado. La decisión de transformar una fisura en una junta con movimiento debe ser realizado por un ingeniero estructural. Protección de la superficie de hormigón con Paneles exteriores. Los sistemas de fachadas ventiladas o similares, protegen la superficie de hormigón del ambiente exterior y de la entrada de agentes agresivos. Criterio no especificado Criterio no especificado Gama Sikaflex PU y AT Poliuretanos de un componente Polímeros AT Alta capacidad de movimiento Excelente durabilidad Sistema Sikadur -Combiflex Extremadamente flexible Resistencia al agua y al ambiente Excelente adherencia Sistema SikaTack -Panel Para la fijación secreta de los sistemas de fachadas ventiladas Poliuretano de un componente Aplicación de una membrana prefabricada o membranas líquidas sobre la superficie del hormigón para protegerlo de la entrada o ataque de agentes dañinos. Criterio no especificado Membrana Sikaplan Impermeabilidad total de la superficie Membranas líquidas SikaLastic Impermeables Prácticas para zonas de detalles complejos 16 17\n18 UNE-EN Principio 2: Control de la Humedad Ajuste y mantenimiento del contenido de humedad en el En algunas situaciones, en las que hay riesgo de que se produzca la reacción árido-álcali, se deben proteger las estructuras de hormigón contra la penetración de agua. Métodos Método 2.1 Impregnaciones hidrófobas Parte correspondiente de la norma EN Fotos Esto se puede conseguir mediante el uso de diferentes tipos de productos, incluyendo impregnaciones hidrófobas, revestimientos superficiales y tratamientos electroquímicos. Durante muchos años, Sika ha sido uno de los pioneros en sistemas de protección del hormigón a través del uso de impregnaciones hidrófobas, en base silanos y siloxanos, resinas acrílicas y otro tipo de resinas basadas en revestimientos de protección. Método 2.2 Impregnación Parte correspondiente de la norma EN Varios de ellos están ensayados y aprobados para el uso conjunto con las últimas técnicas de tratamiento electroquímico. Todos los sistemas de Sika para el Método Control de la Humedad están definidos de acuerdo con los requerimientos de la norma UNE-EN Método 2.3. Revestimiento superficial Parte correspondiente de la norma EN Método 2.4. Levantamiento de Paneles exteriores Método 2.5. Tratamiento electroquímico\n19 (MC) hormigón Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Una impregnación hidrófuga se define como un tratamiento del hormigón que genera una superficie repelente al agua. La red de poros y capilares está revestida pero éstos no están rellenos. Su función es reducir la tensión superficial del agua, previniendo que pase a través de los poros, pero permitiendo la difusión del vapor. Penetración: Clase I: < 10 mm Clase II : 10 mm Absorción Capilar: w < 0.1 kg /m² x h Coeficiente de desecación Sikaguard -700 S Base silanos o siloxanos Generar una superficie repelente al agua. Sikaguard -700 S (Clase I) Sikagard -706 Thixo (Class II) Impregnación se define como tratamiento del hormigón para reducir la porosidad superficial y reforzar la superficie. Los poros y capilares se rellenan total o parcialmente. Este tipo de tratamiento crea normalmente una película de entre 10 y 100 micras de espesor sobre la superficie. Esto bloquea la entrada de agentes agresivos. Profundidad de penetración 5 mm Absorción Capilar: w < 0.1 kg /m² x h Sikafloor -CureHard-LI Base silicato de litio Aumento de la penetración Coste de aplicación reducido Revestimientos se definen como los materiales diseñados para proporcionar una capa superficial en el hormigón, para incrementar la resistencia o comportamiento contra agentes externos. Pueden reparar fisuras superficiales con movimientos de hasta 0.3 mm, queden selladas y pueden absorber movimientos mediante revestimientos elásticos y con capacidad de puentear fisuras, los cuales son también impermeables y resistentes a la carbonatación. Se adaptará a movimientos térmicos y dinámicos en estructuras con fluctuaciones de temperaturas, vibraciones o que se han construido con un número inadecuado e insuficiente de detalles. Absorción Capilar: w < 0.1 kg /m² x h Permeabilidad al vapor de agua Clase I: S d < 5m Adhesión: Elástico: 0.8 N/mm² o 1.5 N/mm² (con cargas de tráfico) Rígido: 1.0 N/mm² o 2.0 N/mm² (con cargas de tráfico) Sistemas Rígidos: Sikagard -670 W Elastocolor Resina acrílica, base agua Impermeable Sistemas Elásticos: Sikagard -550 Elastocolor ES Resina acrílica, base agua Impermeable, puenteo de fisuras Sikaguard -545 WE Elastofill Resina acrílica de un componente Elástica Mientras la superficie del hormigón no esté expuesta, el agua no puede penetrar y las armaduras no se corroerán Criterio no especificado Sistema SikaTack -Panel Para la discreta o fijación secreta de los sistemas de fachadas ventiladas Poliuretano de un componente Aplicación de una diferencia de potencial entre partes del hormigón para ayudar o evitar el paso del agua a través del hormigón. Criterio no especificado Esto es un proceso 18 19\n20 UNE-EN Principio 3: Restauración del Hormi Sustitución y Restauración del hormigón dañado La selección del método apropiado para la sustitución y restauración del hormigón depende de un número de parámetros incluyendo: El alcance del daño (p.e. Método 3.1. Morteros de aplicación manual, para daños limitados son más económicos). Densidad de armado (p.e. Método 3.2. El vertido de hormigón o mortero es más habitual para una alta densidad de armado). Métodos Método 3.1. Morteros de aplicación manual Parte correspondiente de la norma EN Fotos Método.3.2 Relleno con hormigón o mortero Parte correspondiente de la norma EN * Esta tabla continua en la página 22 y 23.\n21 gón (CR) Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Tradicionalmente, la reparación localizada de los daños y defectos en el hormigón se realizaba con morteros de aplicación manual. Sika posee una amplia gama de morteros de aplicación manual, predosificados, para reparaciones en general y también para usos más específicos. Estos incluyen morteros aligerados para aplicación hacia arriba (por ejemplo en techos) y materiales resistentes químicamente para protección frente a gases y productos químicos agresivos. Reparación estructural: Clase R4 Clase R3 Reparación no estructural: Clase R2 Clase R1 Clase R4: Sika MonoTop -412 Mortero de reparación de altas prestaciones Retracción extremadamente baja. Clase R3: Sika MonoTop -352 Retracción extremadamente baja Mortero de reparación aligerado Clase R2: SikaRep 212 Mortero de reparación de rápido fraguado Las típicas reparaciones, que frecuentemente se describen como reparaciones mediante vertido o relleno, se emplean cuando se requiere regenerar grandes áreas y secciones de hormigón. Incluye el reemplazo total, o secciones considerables, parapetos en puentes de hormigón y balcones, etc. Este método es muy útil para secciones de soporte en estructuras complejas, tales como cabeceros, muelles y secciones de pilares, que a menudo presentan problemas de acceso y de densidad de armaduras. El criterio más importante para una aplicación exitosa de este tipo de producto es la fluidez y capacidad para rellenar los huecos alrededor del armado. Adicionalmente, a menudo se vierten en secciones gruesas sin fisuración por retracción. Esto asegura que se pueden rellenar los volúmenes deseados y áreas completamente, a pesar de las restricciones de acceso y los puntos de aplicación. Finalmente, deben también endurecer, proporcionando una superficie final adecuada, que esté confinada y sin fisuras. Reparación estructural: Clase R4 Clase R3 Clase R4: Sika MonoTop -632/638 Monocomponente Fluido Rápido endurecimiento 20 21\n22 UNE-EN Principio 3: Restauración del Hormi Sustitución y Restauración del hormigón dañado (continu Accesibilidad (p.e. Método 3.3. Hormigón o mortero proyectado por vía seca, será más adecuado para distancias largas entre las zonas a reparar y el punto de preparación). Métodos Método 3.3 Hormigón o mortero proyectado Parte correspondiente de la norma EN Fotos Cuestiones de Control de calidad (p.e. Método 3.3. Hormigón o mortero proyectado por vía húmeda, resulta más fácil el control de calidad de la mezcla). Cuestiones de Salud (p.e. Método 3.3. Proyección de hormigón o mortero: Por vía húmeda se reducirán la producción de polvo). Método 3.4. Reemplazo de elementos de hormigón\n23 gón (CR) ación) Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) La proyección de materiales ha sido utilizada tradicionalmente para trabajos de reparación de hormigón. Útiles para grandes volúmenes, para proporcionar un recubrimiento adicional al hormigón, o en áreas de difícil acceso para la aplicación por vertido o manual. En la actualidad, además de las tradicionales máquinas de proyección en seco, hay máquinas de proyección por vía húmeda. Estos tienen un menor rendimiento, en volumen, pero tienen un menor rebote y producen menos polvo que la proyección por vía seca. Por lo tanto, se pueden usar para pequeñas áreas o zonas más delicadas, donde hay acceso restringido o ambientes cerrados. Los criterios más importantes para la aplicación de materiales de reparación por proyección son el mínimo rebote y grandes espesores de capa sin problemas de descuelgue. La aplicación bajo cargas dinámicas y el acabado más fino y fácil y el curado, también son importantes debido al difícil acceso a dichas áreas. Reparación estructural: Clase R4 Clase R3 Clase R4: Sika MonoTop -412 Mortero de reparación de altas prestaciones Retracción extremadamente baja Aplicación manual ó por proyección en vía húmeda Clase R3: Sika MonoTop -352 Retracción extremadamente baja Morteros de reparación aligerados. Aplicación manual o por proyección vía húmeda En algunos casos, puede ser más económico reemplazar la estructura total o parte de ella en vez de realizar los amplios trabajos de reparación. En este caso, se necesita prestar especial atención para proporcionar un adecuado soporte estructural y una distribución de cargas usando sistemas de pegado o agentes que aseguren que esto se mantiene. Criterio no especificado Sistema Sika consistente en imprimación y tecnología Sika para el hormigón Imprimación: SikaTop Armatec -110 EpoCem Epoxi modificada de altas prestaciones Largo tiempo abierto Sikadur -32 Epoxi de dos componentes Alta resistencia Tecnología Sika del hormigón: Gama Sika ViscoCrete Gama Sikament 22 23\n24 UNE-EN Principio 4: Refuerzo Estructural (SS) Incremento o Restauración de la Capacidad Portante de Cuando es necesario el refuerzo de estructuras debido a cambios en el diseño, o para un aumento de la capacidad portante de la estructura, por ejemplo, el adecuado análisis debe ser realizado por una persona cualificada. Existen varios métodos para lograr el refuerzo necesario: adición de barras de acero embebidas o exteriores, adhesión de chapas externas, o incremento de las dimensiones de la estructura. Métodos Método 4.1 Adición o reposición de las barras de acero estructural embebidas o exteriores Fotos La selección del método adecuado depende de diferentes parámetros como el coste, condiciones ambientales, además de la accesibilidad o posibilidades de mantenimiento, etc. Sika es pionera en el desarrollo de nuevos materiales y técnicas en el campo del refuerzo estructural. Desde principios de los 60 s Sika ha desarrollado el pegado de chapas de acero y adhesivos estructurales base epoxi. En los 90 s Sika comenzó a trabajar en la adaptación de estas técnicas al uso de materiales compuestos, laminados de fibra de carbono pultrusionados (Sika Carbodur). Desde entonces, Sika ha ido más allá desarrollando esta tecnología mediante el uso de tejidos multidireccionales (SikaWrap) basada en varios tipos de polímeros (carbono, vidrio, aramida, etc.) Método 4.2 Instalación de barras de unión en agujeros prefabricados u horadados en el hormigón Parte correspondiente de la norma EN Método 4.3 Adhesión de chapas Parte correspondiente de la norma EN Método 4.4 Adición de mortero u hormigón Parte correspondiente de la norma EN y EN * Esta tabla continua en la página 26 y 27.\n25 la Estructura Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) La selección del tamaño apropiado y la configuración de la armadura, además de donde va a ser colocado, siempre debe ser definido por un ingeniero de estructuras. Para barras embebidas: Sikadur -30 Adhesivo estructural Alta resistencia mecánica Excelente comportamiento de adherencia Los puntos de anclaje en el hormigón deberían ser diseñados, realizados e instalados de acuerdo con la norma UNE-EN 1504 Parte 6 y la correspondiente ETAG-001. La preparación de las superficies y los taladros deberían realizarse de acuerdo a la norma UNE-EN 1504 Parte 10 Secciones y El refuerzo estructural mediante pegado de chapas externas se realiza de acuerdo con las normas y códigos nacionales y con la norma UNE-EN Las superficies del hormigón a reforzar se deberían preparar y limpiar meticulosamente. Se debe eliminar y reparar el hormigón débil, dañado o deteriorado, de acuerdo a la UNE-EN 1504 Parte 10 Sección y Sección 8, y se debe realizar previamente a la preparación y aplicación de las pletinas. Los métodos y sistemas están bien documentados en el Principio 3 de Reparación de hormigón. Para asegurar el comportamiento necesario, estos productos tendrán que cumplir también los requerimientos de la UNE-EN , clase 3 o 4. Arrancamiento: Desplazamiento 0.6 mm para una carga de 75 kn Fluencia en tracción: Desplazamiento 0.6 mm al cabo de 3 meses, después de la aplicación continua de una carga de 50 kn Contenido en iones cloruros: 0.05% Resistencia a cizalladura: 12 N/mm² Módulo de elasticidad en compresión: 2000 N/mm² Coeficiente de dilatación térmica: 100 x 10-6 por K Hormigón/Mortero Clase R4 Clase R3 Adhesivos: Resistencia a rotura 6 N/mm² Sika AnchorFix -1 Adhesivo para anclajes a base de metacrilato, de rápido endurecimiento Puede usarse a temperaturas bajas (-10ºC) Sika AnchorFix -2 Aprobado por la ETA para aplicaciones estructurales Rápido y buenas adhesión para armaduras adicionales en estructuras de hormigón Sika AnchorFix -3 + Adhesivo epoxi de altas prestaciones Endurecimiento sin retracción Sikadur -30 Adhesivo a base de resinas epoxi para el pegado de laminados de fibra de carbono Sika Carbodur y para el pegado de pletinas de acero tradicionales para el refuerzo Sikadur -330 Adhesivo a base de resinas epoxi usado para los sistemas SikaWrap Sistemas consistentes en Imprimaciones Sika y tecnología Sika del hormigón Materiales de reparación: Sika MonoTop -352/-412 Sikadur -41 CF mortero de reparación epoxi Imprimaciones de pegado: Sikadur -32 SikaTop Armatec -110 EpoCem 24 25\n26 UNE-EN Principio 4: Refuerzo Estructural (SS) Incremento o Restauración de la Capacidad Portante de La inyección y sellado de fisuras generalmente no refuerza una estructura. Sin embargo, para un trabajo de recuperación o cuando ha ocurrido una sobrecarga temporal, la inyección de resinas de baja viscosidad, base epoxi, puede devolver a la estructura a sus condiciones originales. La introducción de composites pretensados para refuerzo estructural ha elevado esta tecnología a otro nivel. Usa una alta resistencia, laminados de fibra de carbono de bajo peso, además el tiempo de curado se reduce y las condiciones de aplicación se amplían mediante el equipo calentador Sika CarboHeater que consiste en calentar eléctricamente el adhesivo. Estas innovaciones sirven para demostrar que Sika es el líder global en este campo. Métodos Método 4.5 Inyección fisuras, huecos o intersticios Parte correspondiente de la norma EN Método 4.6 Relleno de fisuras, huecos o intersticios Parte correspondiente de la norma EN Fotos Método 4.7 Pretensado (Post-tesado)\n27 la Estructura (continuación) Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Las fisuras deben ser limpiadas y preparadas de acuerdo con UNE-EN 1504 Parte 10 Sección Luego se pueden seleccionar los Sistemas Sika más adecuados para el resellado y pegado para recuperar totalmente la integridad del hormigón. Clasificación del material de inyección: F: Fuerza de transmisión/ carga transferida Resinas de Inyección Gama Sikadur Resina epoxi de dos componentes Baja viscosidad Cuando las fisuras, huecos o intersticios no tienen movimiento, se pueden rellenar por gravedad o utilizando morteros epoxi. Clasificación del material de inyección: F: Fuerza de transmisión/ carga transferida Resinas Inyección Gama Sikadur Resina epoxi de dos componentes Baja viscosidad Sikadur -31 CF Adhesivo epoxi de dos componentes Altas resistencias Tixotrópico: No descuelga en vertical Pretensado: Con este método, el sistema implica la aplicación de fuerzas a la estructura para deformarla de manera que resistirá las cargas de servicio de manera más efectiva, o con menos deformación total. (Nota: El post-tesado es un método de pretensado que se ejecuta una vez endurecido el hormigón). Criterio no especificado Sistemas de Fibra de Carbono pretensado: Sika CarboStress 26 27\n28 UNE-EN Principio 5: Resistencia al Ataque Aumento de la resistencia del hormigón al ataque físico Las estructuras de hormigón pueden ser dañadas por diferentes tipos de ataques físicos o mecánicos: Métodos Método 5.1 Capas o revestimientos Fotos Incremento de cargas mecánicas Erosión y agrietamiento por abrasión, como en pavimentos (p.e. almacenes) Abrasión hidráulica por agua ó sólidos en suspensión (p.e. en presas o alcantarillado / canales de aguas residuales) Desprendimientos de la superficie por los efectos de los ciclos de hielodeshielo (p.e. en puentes) Parte correspondiente de la norma EN Sika proporciona todos los productos adecuados para los diferentes tipos de daños mecánicos y físicos en las distintas estructuras de hormigón y para las diferentes condiciones ambientales y climatológicas. Método 5.2 Impregnación Parte correspondiente de la norma EN Método 5.3 Adición de mortero u hormigón Parte correspondiente de la norma EN\n29 Físico (PR) y/o mecánico Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Solamente los revestimientos reactivos son capaces de proporcionar la suficiente protección adicional al hormigón para incrementar su resistencia contra el ataque físico o mecánico. Resistencia a la abrasión (ensayo Taber): pérdida de peso <3000 mg. Absorción Capilar: w < 0.1 kg /m² x h Resistencia al impacto: Clase I a Clase II Adhesión: Elástico: 0.8 N/mm² o 1.5 N/mm² (con cargas de tráfico) Rígido: 1.0 N/mm² o 2.0 N/mm² (con cargas de tráfico) Clase II: Sikafloor -264/-263 SL Buenas resistencias mecánicas y químicas Excelente resistencia a la abrasión Libre de disolventes Clase I: Sikafloor W Resina epoxi en base agua, dos componentes Buenas resistencias mecánicas y químicas Impregnación se define como tratamiento del hormigón para reducir la porosidad superficial y reforzar la superficie. Los poros y capilares se rellenan total o parcialmente. Este tipo de tratamiento crea normalmente una película de entre 10 y 100 micras de espesor sobre la superficie. Ciertas impregnaciones pueden reaccionar con alguno de los constituyentes del hormigón dando como resultado una mayor resistencia a la abrasión y al ataque mecánico. Los métodos y sistemas están bien documentados en el Principio 3 de Reparación de hormigón, y todos los productos han de cumplir con los requerimientos de la UNE- EN , clase R4 o R3. En algunas casos específicos los productos también pueden necesitar cumplir requerimientos adicionales tal como resistencia a la abrasión hidráulica. El ingeniero debe determinar por lo tanto, esos requerimientos adicionales en cada estructura específica. Resistencia a la abrasión (ensayo Taber): 30% de mejora en comparación con las muestras sin impregnación Profundidad de penetración: >5 mm Absorción Capilar: w < 0.1 kg /m² x h Resistencia al impacto: Clase I a Clase II Mortero/Hormigón: Clase R4 Clase R3 Sikafloor -CureHard-LI Base silicato de litio Aumento de la penetración Coste de aplicación reducido Clase R4: Sika MonoTop -412 Muy baja retracción Mortero de reparación monocomponente Sikafloor -81 EpoCem Mortero de cemento modificado con epoxi Alta resistencia al hielo y sales de deshielo 28 29\n30 UNE-EN Principio 6: Resistencia Química (RC) Aumento de la resistencia del hormigón a ataques químicos Los requerimientos de resistencias químicas de las estructuras de hormigón y de sus superficies dependen de muchos parámetros incluyendo el tipo y concentración de las sustancias químicas, las temperaturas, tiempos de exposición, etc. La valoración apropiada de los riesgos es un prerrequisito para lograr una correcta estrategia de protección para cualquier estructura específica. Métodos Método 6.1 Capas o revestimientos Parte correspondiente de la norma EN Fotos Sika dispone de diferentes tipos de revestimientos de protección, proporcionando resistencias químicas a largo o corto plazo de acuerdo con el tipo y grado de exposición. Sika posee un amplio rango de revestimientos para protección del hormigón en diferentes ambientes químicos. Están basados en diferentes tipos de resinas y materiales incluyendo: acrílicas, epoxi, poliuretanos, silicatos, epoxi-cemento, polímeros modificados, etc. Método 6.2 Impregnación Parte correspondiente de la norma EN Método 6.3 Adición de mortero u hormigón Parte correspondiente de la norma EN\n31 Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Solamente los revestimientos reactivos de altas prestaciones son capaces de proporcionar la suficiente protección al hormigón para incrementar su resistencia contra el ataque químico. Resistencia a fuertes ataques químicos: Clase I a Clase II Adhesión: Elástico: 0.8 N/mm² o 1.5 N/mm² (con cargas de tráfico) Rígido: 1.0 N/mm² o 2.0 N/mm² (con cargas de tráfico) Clase II: Sikaguard -62 Resina epoxi, bicomponente con buena resistencia química y mecánica Superficie fuertemente adherida Clase I: Sikafloor -264/-263 SL Buena resistencia química y mecánica Excelente resistencia a la abrasión Libre de disolventes Impregnación se define como tratamiento del hormigón para reducir la porosidad superficial y reforzar la superficie. Los poros y capilares se rellenan total o parcialmente. Este tipo de tratamiento crea normalmente una película de entre 10 y 100 micras de espesor sobre la superficie. Esto bloquea la entrada de agentes agresivos. Resistencia al ataque químico después de 30 días de exposición Los métodos y sistemas requeridos son definidos en el Principio 3 Restauración del Hormigón. Los productos basados en cemento necesitan estar formulados con cementos especiales y/o mejorados con resinas epoxi para poder resistir un cierto grado de ataque químico. El ingeniero debe definir esos requerimientos específicos en cada estructura. Mortero/Hormigón: Clase R4 Clase R4: Sikaguard -720 EpoCem / Sikafloor -81 EpoCem Morteros de cemento modificados con resinas epoxi Buena resistencia química Muy denso e impermeable\n32 UNE-EN Principio 7: Conservación o Restaur Nivelación y restauración de la superficie y contorno del La corrosión de las armaduras de acero en las estructuras de hormigón, ocurren solamente cuando se juntan varias condiciones: pérdida de la pasivación, la presencia de oxígeno y la presencia de suficiente humedad en el entorno del hormigón. Métodos Métodos 7.1 Incremento del recubrimiento de la armadura con mortero de cemento u hormigón adicional Parte correspondiente de la norma EN Fotos Si una de esas condiciones no se cumple, entonces la corrosión no puede ocurrir. En condiciones normales, las armaduras están protegidas por la alcalinidad del hormigón que las rodea. Esta alcalinidad crea una capa pasiva de óxido en la superficie de las armaduras la cual las protege de la corrosión. Método 7.2 Reemplazo del hormigón carbonatado o contaminado Parte correspondiente de la norma EN Sin embargo, la capa pasivante puede ser dañada debido a la reducción de la alcalinidad por la carbonatación. Esta pérdida de pasivación puede ser debida también por el ataque de cloruros. En ambos casos, la capa pasivante se destruye. Hay diferentes métodos para restablecer (o preservar) la pasivación de las armaduras. Método 7.3 Realcalinización del hormigón contaminado o carbonatado La elección del método apropiado dependerá de varios parámetros tales como: las razones de la pérdida de la pasivación, p.e. debido a la carbonatación o ataque de cloruros, la extensión del daño, las condiciones específicas, la estrategia de reparación y protección, posibilidades de mantenimiento, costes, etc. Método 7.4 Realcalinización del hormigón contaminado o carbonatado por difusión Método 7.5 Extracción electroquímica de los iones cloruros\n33 ación del Pasivado (RP) hormigón Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Si las armaduras no tienen el recubrimiento adecuado de hormigón, el ataque químico en las armaduras se reducirá tras la adición de morteros cementosos u hormigón. Resistencia a la carbonatación: Clase R4 o R3 Resistencia a compresión: Clase R4 o R3 Adhesión: Clase R4 o R3 Clase R4: Sika MonoTop -412 SikaTop -121/-122 Clase R3: Sika MonoTop -352Clase R4: Sika MonoTop -352 Mediante la eliminación del hormigón dañado y la reconstrucción del recubrimiento del hormigón, las armaduras vuelven a estar protegidas por la alcalinidad de sus contornos. Resistencia a la carbonatación: Clase R4 o R3 Resistencia a compresión: Clase R4 o R3 Adhesión: Clase R4 o R3 Clase R4: Sika MonoTop -412 Clase R3: Sika MonoTop -352 Tecnología Sika de hormigón para recuperar la calidad del hormigón: Sika ViscoCrete Sikament La realcalinización consiste en la aplicación de una corriente eléctrica, entre la armadura del hormigón y un ánodo colocado en la superficie del hormigón temporalmente. El ánodo consiste en una malla de acero embebida en una solución electrolítica de ph alcalino. Este tratamiento no evita la futura penetración de dióxido de carbono. Para tener una efectividad a largo plazo es necesario combinarlo con un adecuado revestimiento de protección que impida la penetración de cloruros y la carbonatación. Criterio no especificado Para post-tratamiento: Sikaguard -720 EpoCem Sikagard -670 W Elastocolor Hay una experiencia limitada en este campo. Requiere la aplicación de un revestimiento muy alcalino sobre la superficie del hormigón carbonatado y la realcalinización se logra por la baja difusión del álcali a través de la zona carbonatada. Este proceso lleva mucho tiempo y es muy difícil de controlar la correcta distribución del material. Después del tratamiento, siempre se recomendará prevenir la carbonatación mediante aplicación del revestimiento de protección adecuado. Criterio no especificado Para post-tratamiento: Sikaguard -720 EpoCem Sikagard -670 W Elastocolor La extracción electroquímica de cloruros es muy similar a la protección catódica. El proceso consiste en la aplicación de una corriente eléctrica entre la armadura embebida y el ánodo (malla de acero embebida en una solución electrolítica de ph alcalino) colocado en el exterior de la superficie del hormigón. Como resultado, los cloruros emigran hacia fuera de la superficie. Una vez se completa el tratamiento, la estructura de hormigón ha de ser protegida con un tratamiento adecuado para impedir la futura penetración de cloruros (tratamiento posterior). Criterio no especificado Para post-tratamiento: Impregnación hidrófuga con Sikaguard -700 S más revestimiento de protección Sikagard -670 W Elastocolor 32 33\n34 UNE-EN Principio 8: Incremento de la resistivi Aumento de la Resistividad Eléctrica del Hormigón para El Principio 8 trata del aumento de la resistividad del hormigón, la cual está relacionada directamente con el grado de humedad presente en los poros del hormigón. Cuanto mayor sea la resistividad, menor humedad libre existirá en los poros. Métodos Método 8.1 Impregnaciones hidrófobas Parte correspondiente de la norma EN Fotos Esto significa que el hormigón armado con una alta resistividad tendrá un riesgo bajo de corrosión. El Principio 8 trata del aumento de la resistividad eléctrica del hormigón, por lo tanto cubre casi los mismos Métodos de reparación del Principio 2 (MC) Control de Humedad. Método 8.2 Impregnación Parte correspondiente de la norma EN Método 8.3 Revestimiento Parte correspondiente de la norma EN\n35 dad (IR) Reducir el Riesgo de Corrosión Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Una impregnación hidrófuga se define como un tratamiento del hormigón que genera una superficie repelente al agua. La red de poros y capilares está revestida pero éstos no están rellenos. Su función es reducir la tensión superficial del agua, previniendo que pase a través de los poros, pero permitiendo la difusión del vapor. Impregnación se define como tratamiento del hormigón para reducir la porosidad superficial y reforzar la superficie. Los poros y capilares se rellenan total o parcialmente. Este tipo de tratamiento crea normalmente una película de entre 10 y 100 micras de espesor sobre la superficie. Esto bloquea la entrada de agentes agresivos. Penetración: Clase II: 10 mm Coeficiente de desecación: Clase I: >30% Clase II: >10% Absorción de agua y resistencia a los álcalis: Grado de absorción <7,5% En disolución alcalina <10% Profundidad de penetración: >5 mm Absorción Capilar: w < 0.1 kg /m² x h Sikaguard -700 S Hidrofugante basado en silanos Penetración y generación de una superficie repelente al agua Sistemas Elásticos: Sikagard -550 Elastocolor ES Resina acrílica, base agua Impermeable, elástico Revestimientos se definen como los materiales diseñados para proporcionar una capa superficial en el hormigón, para incrementar la resistencia o comportamiento contra agentes externos. Pueden reparar fisuras superficiales con movimientos de hasta 0.3 mm, queden selladas y pueden absorber movimientos mediante revestimientos elásticos y con capacidad de puentear fisuras, los cuales son también impermeables y resistentes a la carbonatación. Se adaptará a movimientos térmicos y dinámicos en estructuras con fluctuaciones de temperaturas, vibraciones o que se han construido con un número inadecuado e insuficiente de detalles. Absorción Capilar: w < 0.1 kg /m² x h Permeabilidad al vapor de agua Clase I: S d < 5m Adhesión: Elástico: 0.8 N/mm² o 1.5 N/mm² (con cargas de tráfico) Rígido: 1.0 N/mm² o 2.0 N/mm² (con cargas de tráfico) Sistemas Rígidos: Sikagard -670 W Elastocolor Resina acrílica, base agua Impermeable 34 35\n36 UNE-EN Principio 9: Control Catódico (CC) Prevención de la corrosión de las armaduras El Principio 9 depende de la restricción del acceso de oxígeno a todas las áreas potencialmente catódicas, hasta el punto en el que se previene la corrosión. Un ejemplo de esto, es limitar el contenido de oxígeno libre mediante el uso de revestimientos en las armaduras. Otro es la aplicación de una película formada por un inhibidor la cual bloqueará el acceso de oxígeno a las armaduras. Esto puede ser efectivo cuando el inhibidor migra en una cantidad suficiente y forma una película que proporciona una barrera al oxígeno. Métodos Método 9.1 Limitación del contenido de oxígeno (en el cátodo) por saturación o revestimiento superficial Fotos UNE-EN Principio 10: Protección Catódica (CP) Prevención de la corrosión de las armaduras El Principio 10 se refiere a los sistemas de protección catódica. Estos son sistemas electroquímicos los cuales disminuyen el potencial de corrosión hasta un nivel donde la corrosión (disolución de la armadura) se reduce significativamente. Esto se puede conseguir creando un flujo directo de corriente eléctrica desde la superficie del hormigón hacia las armaduras, para eliminar las partes anódicas de la reacción de corrosión. Esta corriente se proporciona por una fuente externa (Protección Catódica por corriente inducida), o creando una corriente galvánica conectando la armadura a un metal menos noble (ánodos galvánicos p.e. zinc). Métodos Método 10.1 Aplicación de un potencial eléctrico Fotos\n37 Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Creando las condiciones en las cuales cualquier área potencialmente catódica de la armadura se impide que se produzca una reacción anódica. Los inhibidores (añadidos al hormigón como aditivo o aplicados sobre la superficie del hormigón como una impregnación) forman una película en la superficie de la armadura e impide el acceso del oxígeno. Profundidad de penetración de los inhibidores aplicados superficialmente: > 100 ppm (partes por millón) Inhibidores de corrosión Sika FerroGard -901 (aditivo) Sika FerroGard -903 (aplicación superficial) Inhibidor basado en Amino Alcohol Durabilidad y protección para largo tiempo Económica extensión de la vida de servicio de las armaduras de las estructuras de hormigón Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) En la Protección Catódica por corriente inducida, la corriente se suministra por una fuente eléctrica externa y se distribuye en el electrolito por un ánodo auxiliar (p.e. malla de acero por encima y conectada a la armadura). Estos ánodos auxiliares se embeben generalmente en un mortero para protegerlos de su degradación. Para un trabajo eficiente, los sistemas requieren que el mortero que reviste la armadura tenga una resistividad los suficientemente baja para permitir la suficiente transmisión de corriente. Resistividad del mortero: De acuerdo con los requerimientos locales Morteros para embeber malla de protección catódica: Mortero de aplicación por proyección: Sika MonoTop -412 S Baja retracción Resistividad suficiente Morteros de nivelación: Sikafloor Level-25 Autonivelante Resistividad suficiente 36 37\n38 UNE-EN Principio 11: Control de Áreas Anódi Prevención de la corrosión de armaduras Considerando el control de las áreas anódicas para prevenir la corrosión con el Principio 11, es importante comprender que en las estructuras especialmente contaminadas con exceso de cloruros, los deprendimientos de hormigón debido al proceso de corrosión ocurren primeramente en las áreas con menor espesor de recubrimiento. Adicionalmente, es importante proteger las áreas reparadas de la futura entrada de agentes agresivos (carbonatación, cloruros). Métodos Método 11.1 Pintado de la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos Parte correspondiente de la norma EN Fotos Se puede aplicar una lechada cementosa de protección directamente en las armaduras, después de la correcta limpieza, para prevenir más aún la corrosión (disolución del metal) en las áreas anódicas. Adicionalmente, para proteger las zonas reparadas contra la formación de ánodos incipientes alrededor de dichas zonas, se puede aplicar un inhibidor de corrosión que migre a través del hormigón y alcance las armaduras, donde forma una barrera, protegiendo las zonas anódicas. Nota: Los inhibidores de efecto dual, tal como Sika FerroGard también protegen el área catódica simultáneamente. Método 11.2 Pintado de la armadura con revestimiento barrera Parte correspondiente de la norma EN Método 11.3 Aplicación de inhibidores al hormigón\n39 cas (CA) Descripción Criterio Principal Productos Sika (ejemplos) Estos revestimientos contienen pigmentos activos que pueden funcionar como un inhibidor o proporcionar un entorno pasivo debido a su alcalinidad. Aunque se debe tener cuidado al aplicarlos, son menos sensibles a los defectos de aplicación que los revestimientos barrera. De acuerdo con UNE-EN Basados en cemento: Gama Sika MonoTop -910 Protección frente a a la corrosión, monocomponente Buena resistencia a la penetración de agua y cloruros. Basado en cemento modificado con resina epoxi: Gama SikaTop Armatec -110 EpoCem Alta densidad, adecuado para ambientes agresivos Excelente adherencia al acero y al hormigón Estos revestimientos trabajan para conseguir el aislamiento completo de las armaduras frente al oxígeno y al agua. Por consiguiente, requieren altos niveles de la preparación de la superficie y del control de aplicación. Esto es debido a que solamente pueden ser efectivos si el acero está completamente libre de corrosión y totalmente revestido sin defectos esto puede ser muy difícil de lograr en algunas condiciones. Cualquier disminución efectiva en la adherencia del material de reparación para el tratamiento de la armadura debe ser también considerada. De acuerdo con UNE-EN Basado en epoxi: Sikadur -32 Baja sensibilidad a la humedad Muy denso, no permite la penetración de cloruros Aplicando inhibidores de corrosión en la superficie del hormigón, se difunden hacia las armaduras y forman una capa protectora en las armaduras. Estos inhibidores de corrosión se pueden añadir como aditivos a los morteros de reparación u hormigón que son usados para los trabajos de rehabilitación del hormigón. Profundidad de penetración de los inhibidores aplicados superficialmente: > 100 ppm (partes por millón) Inhibidores de corrosión Sika FerroGard -901 (aditivo) Sika FerroGard -903 (aplicación superficial) Inhibidor basado en Amino Alcohol Durabilidad y protección para largo tiempo Económica extensión de la vida de servicio de las armaduras de las estructuras de hormigón 38 39\n40 Resumen: Diagrama de Flujo y Fases del Correcto Pro De acuerdo con la Norma Europea UNE-EN 1504 Diagrama de flujo de la UNE-EN 1504: Procedimiento para la Reparación y Protección del Hormigón I N S P E C C I Ó N Fisuración y manchas visibles N Algún daño latente? Y Y Inspección del estado Análisis de las causas habituales Evaluación Estructural Definir el fin de su vida útil Y Se requiere alguna acción? Necesidad de reparación del hormigón? N Y N continuar con monitoreo normal N Comprobar la necesidad de protección del hormigón o del acero Las fases de los Proyectos de Reparación y Protección del Hormigón de acuerdo con la UNE-EN 1504 Información sobre la estructura Historia de la estructura Revisión de la documentación Condiciones de inspección Proceso de evaluación Diagnosis de los defectos Análisis de resultados Identificación de la causa habitual Evaluación estructural Estrategia de dirección Opciones de reparación Selección de Principios Selección de Métodos Cuestiones de seguridad y salud UNE-EN Claúsula 4, Anexo A UNE-EN Claúsula 4, Anexo A UNE-EN Claúsula 5 y 6, Anexo 4 Páginas relacionadas con lo anterior de este folleto Ver más detalles en la página 4 Ver más detalles en las págs. 6/7 Ver más detalles en las págs\n41 cedimiento de Reparación y Protección del Hormigón con los Sistemas Sika Reparación estructural del hormigón N Y Detallar puente de unión (según se necesite y mortero de reparación (Clase R3 o R4) Detallar mortero de reparación (Clase R2 o R1) Aplicar Mortero estructural de reparación: Sika MonoTop (Clase R4) Sika MonoTop (Clase R3) Aplicar Mortero de reparación: Sika MonoTop (Clase R2) Sika MonoTop (Clase R1) Definir la estrategia de mantenimiento? Y Establecer Sistema de monitoreo para el avance de la corrosión N Final de la inspección E N T R E G A Apariencia estética? Y Necesario puenteo de fisuras? Aplicar: Revestimientos elásticos gama Sikagard Membranas Sikalastic Revestimientos elásticos gama Sikafloor Sellado de juntas gama Sikaflex N Aplicar: Inhibidores de corrosión Sika Ferrogard Impregnaciones Hidrófobas Sikagard Parte 9 Planificación del trabajo de reparación Definición de las prestaciones Preparación del soporte Productos Aplicación Especificaciones Planos UNE-EN 1504 Partes 2-7 y UNE-EN Claúsula 6,7 y 9 Trabajos de reparación Selección del producto final Selección del equipo Evaluación de la salubridad y seguridad Definición del Control de Calidad y de Aprobación UNE-EN Claúsula 9 y 10 y UNE-EN Aprobación del trabajo de reparación Ensayo de recepción Trabajos correctores Documentación final Estrategia de mantenimiento UNE-EN Claúsula 8 y UNE- EN Ver más detalles en las págs Ver más detalles en las págs Ver más detalles en la página\n42 Selección de los Métodos para la Reparación del Hor En las tablas de abajo aparecen los defectos y daños más comunes de las estructuras de hormigón y sus posibles métodos de reparación. Esta lista intenta ser indicativa en lugar de exhaustiva. Las propuestas de reparación deben ser elegidas de acuerdo a las especificaciones de las condiciones de cada proyecto. Las desviaciones de esta tabla son posibles y deben ser determinadas individualmente para cada situación. Los números indicados en las tablas hacen referencia a los Principios y Métodos aplicables definidos en la UNE-EN Daños del hormigón Defectos de la Estructura / Daños Daño Leve Daño Medio Daño Severo Fisuras Hormigón 1.5 Relleno de fisuras 1.5 Relleno de fisuras 4.5 Inyección de fisuras, huecos o intersticios 1.6 Continuidad de las fisuras a través de las juntas 4.6 Relleno de fisuras, huecos o intersticios Desprendimientos del hormigón debidos a impactos mecánicos 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.2 Relleno con hormigón o mortero 3.2 Relleno con hormigón o mortero 3.3 Proyección de hormigón o mortero 3.3 Proyección de hormigón o mortero Daños estructurales debidos a sobrecargas o terremotos 3.1 Aplicación de mortero a mano y 4.4 Adición de hormigón o mortero 3.1 Aplicación de mortero a mano y 4.1 Adición o reposición de las barras de acero estructural embebidas o exteriores 3.3 Proyección de hormigón o mortero y 4.3 Adhesión de chapas Aumento de la acción hielodeshielo 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.1 Aplicación de mortero a mano y 4.2 Instalación de barras de unión en agujeros prefabricados u horadados en el hormigón 5.1 Revestimiento (basado en cemento) 3.2 Relleno con hormigón o mortero y 4.7 Pretensado - (pos-tesado) 3.4 Reemplazar los elementos 5.3 Adición de mortero u hormigón Daños debidos al ataque químico 5.1 Revestimiento (basado en cemento) 6.1 Revestimientos (basado en cemento) 5.3 Adición de mortero u hormigón 6.1 Capas o revestimientos 6.3 Adición de mortero u hormigón 6.3 Adición de mortero u hormigón 3.2 Relleno con hormigón o mortero 3.3 Proyección de hormigón o mortero Daño leve: Daño Medio: Daño Severo: Defecto local, sin influencia en la capacidad portante Defecto local a mayor alcance, ligera influencia en la capacidad portante Defecto de gran alcance, gran influencia en la capacidad portante\n43 migón Daños debidos a la corrosión de armaduras Defectos de la Estructura / Daños Daño Leve Daño Medio Daño Severo Desprendimientos del hormigón debido a Carbonatación 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.2 Relleno con hormigón o mortero y 4.1 Adición o reposición de las barras de acero estructural embebidas o exteriores 3.2 Relleno con hormigón o mortero 3.3 Proyección de hormigón o mortero 3.3 Proyección de hormigón o mortero y 4.2 Instalación de barras de unión en agujeros prefabricados u horadados en el hormigón 7.2 Reemplazo del hormigón contaminado o carbonatado Corrientes eléctricas erráticas 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.2 Relleno con hormigón o mortero 3.2 Relleno con hormigón o mortero 3.3 Proyección de hormigón o mortero 3.2 Relleno con hormigón o mortero y 4.2 Instalación de barras de unión en agujeros prefabricados u horadados en el hormigón 3.3 Proyección de hormigón o mortero y 4.1 Adición o reposición de las barras de acero estructural embebidas o exteriores Corrosión de armaduras debido a Cloruros 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.1 Aplicación de mortero a mano 3.4 Reemplazar los elementos 3.2 Relleno con hormigón o mortero 3.3 Proyección de hormigón o mortero 7.2 Reemplazo del hormigón contaminado o carbonatado y 4.1 Adición o reposición de las barras de acero estructural embebidas o exteriores 7.2 Reemplazo del hormigón contaminado o carbonatado y 4.3 Adhesión de chapas 42 43\n44 Selección de los Métodos para la Protección del Hor La protección requerida tanto para las estructuras de hormigón como para las armaduras depende del tipo de estructura, de la localización ambiental, su uso y la estrategia de mantenimiento. Las propuestas de protección se adaptan, por lo tanto, a las condiciones locales. Las desviaciones de esta tabla son posibles y deben ser determinadas individualmente para cada situación. Los números indicados en las tablas hacen referencia a los Principios y Métodos relevantes definidos en la UNE-EN Protección del Hormigón Requisitos para la Protección Nivel leve Nivel Medio Nivel Severo Fisuras 1.1 Impregnación Hidrófoba 1.3 Revestimiento superficial 1.1 Impregnación Hidrófoba 1.3 Revestimiento superficial con puenteo de fisuras 1.1 Impregnación Hidrófoba y 1.3 Revestimiento superficial con puenteo de fisuras 1.8 Aplicación de membranas Impacto mecánico 5.2 Impregnación 5.1 Revestimiento 5.3 Adición de mortero u hormigón Acción hielo/deshielo 2.1 Impregnación Hidrófoba 2.2 Impregnación 5.2 Impregnación 2.3 Revestimiento 1.1 Impregnación Hidrófoba y 5.1 Revestimiento Reacciones álcali árido 2.1 Impregnación hidrófoba 2.3 Revestimiento 2.1 Impregnación hidrófoba 2.3 Revestimiento (elástico) 5.3 Adición de mortero u hormigón 2.1 Impregnación hidrófoba 2.3 Revestimiento (elástico) 1.8 Aplicación de membranas líquidas Ataque químico 6.2 Impregnación 6.1 Adición de morteros u hormigón 6.1 Revestimientos (reactivos) Nivel bajo: Nivel medio: Nivel alto: Defectos ligeros en el hormigón y/o protección a corto plazo Defectos moderados en el hormigón y/o protección a medio plazo Graves defectos en el hormigón y/o protección a largo plazo\n45 migón y de las Armaduras Protección de las armaduras Requisitos para la Protección Nivel leve Nivel Medio Nivel Severo Carbonatación 11.3 Aplicación de inhibidores al hormigón 1.3 Rrevestimiento 7.3 Realcalinización electroquímica del hormigón contaminado o carbonatado 11.3 Aplicación de inhibidores al hormigón y 1.3 Revestimiento Corrientes eléctricas erráticas Si se desconecta la corriente elétrica no es posible: 7.4 Realcalinización del hormigón Si se desconecta la corriente elétrica no es posible: 7.3 Realcalinización electroquímica del hormigón contaminado o carbonatado y 1.3 Revestimiento Si se desconecta la corriente elétrica no es posible: 2.2 Impregnación Cloruros 1.1 Impregnación hidrófoba 1.2 Impregnación 6.3 Tratamiento electroquímico 2.3 Revestimiento 11.3 Aplicación de inhibidores al hormigón y 1.1 Impregnación hidrófoba 11.3 Aplicación de inhibidores al hormigón y 1.3 Revestimiento 10.1 Aplicación de un potencial eléctrico 7.5 Extracción electroquímica de los iones cloruro y 1.3 Revestimiento 7.5 Extracción electroquímica de los iones cloruro 11.2 Pintado de la armadura con revestimiento barrera 10.1 Aplicación de un potencial eléctrico 44 45\n46 La Evaluación Independiente y Certificados de los Si Ensayos y Pruebas adicionales de acuerdo con los R Sika utiliza ensayos y criterio de evaluación específicos propios e independientes para evaluar todos sus productos y sistemas para la protección y reparación del hormigón, los cuales están totalmente de acuerdo con los requerimientos de las partes y secciones apropiadas de la Norma Europea UNE-EN 1504 (Partes 2-7). Los ensayos de productos y sistemas Sika y criterio de evaluación para los materiales de protección y reparación del hormigón son los siguientes: Para reparación de hormigón Protección de las armaduras expuestas Alta adherencia al acero y hormigón Protección frente a la corrosión Permeabilidad al agua Permeabilidad al vapor de agua Permeabilidad al CO2 etc. Regularización y relleno de los poros superficiales Alta adherencia Permeabilidad al CO2 Permeabilidad y absorción de agua etc. Sustitución del hormigón dañado Alta adherencia Resistencia a compresión y flexión Permeabilidad al agua Módulo de elasticidad Retracción restringida Compatibilidad térmica Para protección de hormigón Impermeabilización con impregnaciones hidrófobas Capacidad de penetración Capacidad de repeler el agua Permeabilidad al vapor de agua Resistencia al hielo/deshielo Revestimientos anticarbonatación Alta adherencia Corte por enrejado Permeabilidad al vapor de agua Permeabilidad al CO2 Resistencia a los rayos UV Resistencia a sustancias alcalinas Resistencia al hielo/deshielo Resistencia al fuego Fácil limpieza Revestimientos anticarbonatación y puenteo de fisuras Además de revestimiento anticarbonatación: Capacidad de puenteo de fisuras: - Estáticas - Dinámicas - A bajas temperaturas (-20º C) Alta adherencia Corte por enrejado Permeabilidad al C0 2 Permeabilidad al vapor de agua Resistencia a los rayos UV Resistencia a sustancias alcalinas Resistencia al hielo/deshielo Resistencia al fuego\n47 stemas y Productos Sika, equerimientos de la norma UNE-EN 1504 Los criterios de rendimiento Rendimientos de los Productos y Sistemas Hay requerimientos funcionales y de rendimiento que se deben cumplir tanto por los productos individuales como por componentes de un sistema y el sistema funcionando conjuntamente como un todo. Criterios de aplicación práctica del rendimiento Además del funcionamiento en la estructura, es esencial definir y después ensayar las características y propiedades de la aplicación de los productos. En Sika, aseguramos que están de acuerdo con la norma UNE-EN 1504 Parte 10, pero adicionalmente aseguramos también que los productos Sika pueden ser aplicados prácticamente en todos los sitios y en todas las condiciones climáticas que se pueden dar en el mundo entero. Por ejemplo: Los morteros de reparación de Sika deben ser adecuados para su uso en diferentes espesores, áreas y volúmenes de reparación, los cuales necesitan ser aplicados en el menor número de capas posible. Después deben adquirir las resistencias rápidamente. Igualmente los revestimientos Sikagard deben tener una viscosidad adecuada y propiedades tixotrópicas correctas a diferentes temperaturas, para obtener los espesores de película seca y húmeda deseados. Esto se debería lograr con el mínimo número de capas, además deben también conseguir la adecuada opacidad y adquirir rápidamente las resistencias. Garantía de calidad de producción / Control de Calidad Para algunos productos o sistemas también es necesario definir bien la Garantía de Calidad y las normas de Control de Calidad en producción. Esto es así porque Sika fabrica de acuerdo con la norma ISO 9001 en todas sus fábricas. Sika también publica detalles de especificación de productos y sistemas junto con los Métodos de Ejecución de los productos. Los procedimientos de Control de Calidad y listados de control están disponibles para apoyar la supervisión de la obra en los proyectos de protección y reparación del hormigón. Control de Calidad in situ Los trabajos de reparación requieren, cada vez con mayor importancia, un plan de aseguramiento de la calidad. Con conocimientos en gestión de calidad, Sika puede ayudar al aplicador a elaborar y preparar los procedimientos pertinentes para cumplir todos estos requerimientos. La EN da orientación sobre el control de calidad para llevar a cabo en el lugar del trabajo. Sika también facilita especificaciones de los productos y de los sistemas junto con los métodos de aplicación de los mismos. Los procedimientos de control de calidad están disponibles para ayudar a los supervisores y gestionar los proyectos de reparación y protección\n48 Ensayos Adicionales de Prestaciones y Evaluaciones Independientes Extensivas de Durabilidad Evaluación de Sistemas y Productos Sika Reparación del Hormigón El Baenziger Block para Ensayos de Mortero Mortero fisurado. Pruebas de aplicación de productos bajo carga dinámica Aplicación para la instalación y pruebas de funcionamiento de los morteros de reparación bajo cargas dinámicas. F F/2 F/2 Baenziger Block sin rellenar. Mortero con buen comportamiento. Ensayos de prestaciones de morteros de reparación avanzados Sika El Baenzinger Block para ensayos de morteros de reparación del hormigón permite comparaciones directas y medida de rendimiento entre productos, métodos de producción, facilidades de producción y condiciones de aplicación en todas partes del mundo. La innovación de Sika permite: Comparación directa en todo el mundo Aplicación horizontal, vertical y en techos Dimensiones reales Ensayos de laboratorio adicional mediante testigos Ensayos de retracción y fisuración El Baenzinger Block ha sido evaluado ahora como la especificación y configuración óptima para evaluar la sensibilidad de los materiales de reparación por el Departamento USA del Programa CREE interior. La prueba real en estructuras reales - Evaluación independiente de Proyectos realizados Un importante estudio internacional de proyectos finalizados de reparación, por medio de inspección, ensayos y revisión fue emprendido en 1997 por consultores independientes e institutos de ensayos. Esto comprende más de veinte importantes edificios y estructuras de ingeniería civil en Noruega, Dinamarca, Alemania, Suiza y Reino Unido las cuales se repararon y protegieron con sistemas Sika entre 1977 y Estas fueron re-inspeccionadas y sus condiciones y las prestaciones de los sistemas de reparación se evaluaron después de periodos de entre 10 y 20 años por consultores especializados en este campo. Las conclusiones de los informes de estos ingenieros fueron las excelentes condiciones de las estructuras y prestaciones de los materiales, lo que proporciona un claro e inequívoco testimonio sobre los productos Sika para protección y reparación del hormigón. También confirma los trabajos pioneros de Sika en el moderno desarrollo y enfoque sistemático para los productos y sistemas para la protección y reparación del hormigón. Estos informes aparecen en un documento impreso de Sika Calidad y Durabilidad en la Protección y Reparación del Hormigón.\n49 Protección del Hormigón Ensayos sobre el funcionamiento de los Inhibidores de Corrosión Sika introdujo Inhibidores de Corrosión de Aplicación Superficial en Desde entonces, millones de metros cuadrados de hormigón armado han sido protegidos de la corrosión en todo el mundo. Sika FerroGard -903 cumple el Principio 9 (Control Catódico) y el Principio 11 (Control Anódico). Desde su introducción, muchos estudios han confirmado la eficiencia de la protección frente a la corrosión con esta tecnología. Los últimos informes internacionales, entre muchos institutos de todo el mundo, como la Universidad de Cape Town de Sudáfrica, muestran su eficiencia en estructuras carbonatadas. El Building Research Establishment (BRE) también ha hecho pruebas que muestran la efectividad del Sika FerroGard -903 aplicado como medida preventiva en un ambiente contaminado por cloruros, en un estudio realizado durante dos años y medio (BRE ª). Adicionalmente, está el proyecto Europeo SAMARIS que empezó en 2002 el cual forma parte de un importante proyecto de investigación de la Comunidad Europea: Materiales avanzados y sostenibles para infraestructuras de carreteras. Este estudio se estableció para investigar técnicas innovadoras para el mantenimiento de estructuras de hormigón armado. Todos estos informes concluyen que cuando las condiciones apropiadas se cumplen, Sika FerroGard -903 es un método efectivo para mitigar la corrosión. Pruebas adicionales para Impregnaciones Hidrófobas Además de la Norma Europea UNE-EN , la capacidad de penetración de las impregnaciones hidrófobas en el hormigón se comprueba midiendo la absorción de agua en el perfil del hormigón (p.e. desde el centro del hormigón hasta la superficie a 10 mm de profundidad). Por lo tanto, la profundidad máxima de penetración y la efectividad se pueden determinar. El límite de penetración, la cantidad exacta de aditivo activo en el hormigón se puede medir en el laboratorio mediante un análisis FT-IR. Este valor refleja el contenido mínimo de partículas hidrófobas y se puede usar por lo tanto como control de calidad en obra. Pruebas de envejecimiento acelerado Se han ensayado las prestaciones de los productos Sikagard como anticarbonatación y revestimientos de difusión de vapor de agua, ambos al ser aplicados y después de horas de envejecimiento acelerado (equivalente a 15 años de exposición atmosférica). Solamente este tipo de pruebas realizadas en laboratorios pueden dar una idea cierta y completa del producto y sus prestaciones a largo plazo. Las prestaciones dinámicas de los revestimientos Sikagard se realizan a bajas temperaturas, por debajo de -20º C\n50 Ejemplos de Daños Típicos en el Hormigón y su Repa Edificios Comerciales Puentes Defectos Desprendimientos de Hormigón Soluciones Sika Aplicación de hormigón o mortero por proyección o manualmente Sika Sika MonoTop -352 SFG Aditivos para Hormigón Sikament Defectos Desprendimientos de Hormigón Soluciones Sika Aplicación de hormigón o mortero por proyección o manualmente Sika MonoTop -412 S Aditivos para Hormigón Sikament Armaduras expuestas Armaduras embebidas Protección de armaduras frente a la corrosión Sika MonoTop -910 Protección de armaduras mediante la aplicación de inhibidores de corrosión Sika FerroGard -903 Fisuras Para fisuras sin movimiento Sika MonoTop -620 Para fisuras finas superficiales Sikagard -550 Elastocolor ES Protección del hormigón Juntas Revestimientos de protección del hormigón Sikagard 670 W Elastocolor Sikaguard -700 S Sikaflex -AT Connection Armaduras expuestas Armaduras embebidas Protección de armaduras frente a la corrosión SikaTop Armatec -110 EpoCem Sikadur-52 Inyección para ambientes altamente corrosivos Protección de armaduras mediante la aplicación de inhibidores de corrosión Sika FerroGard -903 Fisuras Para fisuras sin movimiento Sika MonoTop -620 Para fisuras finas superficiales Sikagard -550 Elastocolor ES Fisuras de más de 0.3 mm de espesor Sikadur-52 Inyección Protección del hormigón Revestimientos de protección del hormigón Sikagard -670 W Elastocolor Capa de impermeabilización Sikalastic-822 Juntas Sistema Sikadur Combiflex


Clases Particulares de Francés - Paraninfo, Academia de francés, Madrid\nentre 1 y 2 alumnos\naprendizaje adaptado a los alumnos\nTus clases particulares de francés donde quieras y cuando quieras\nClases particulares de francés para todas las edades y con profesores nativos titulados.\nUn único estudiante o dueto\nElige el lugar: presencial en la Academia, por teléfono, Skype, en tu domicilio o en el trabajo\nContratación por bonos de 10 clases\nDuración de la clases presenciales: 55 minutos\nDuración de la clases por Skype o por teléfono: 30 minutos\nNos adaptamos al horario que te venga bien, de lunes a sábado\nTodos los niveles y preparación para exámenes de francés DALF y DELF\nContratación por bonos: desde 5 clases.\nPrimer libro de estudio\nServicio de Intercambio de Idiomas\nAdaptamos las clases particulares a las necesidades de cada alumno.\nAprendizaje al ritmo del estudiante con un profesor particular titulado y nativo francés.\nCurso bonificado por la Fundación Tripartita\nLas clases particulares de francés permiten una gran flexibilidad a la hora de elegir el horario y los días de las clases. Pueden impartirse en nuestra escuela, en casa del alumno o en su lugar de trabajo, residencia universitaria, etc. y en diferentes modalidades: presencial, por teléfono o virtuales.\nLas clases canceladas con menos de 24h no se recuperan\n¿Cómo son las clases particulares de francés?\nNuestras clases particulares se enfocan en el conocimiento y las habilidades que necesita el alumno para entender y comunicarse de manera efectiva en cualquier situación. Por eso, son la mejor forma de aprender francés de manera rápida y personalizada con profesorado nativo y experimentado.\nPara obtener un resultado óptimo, ponemos énfasis en la comunicación práctica y activa en el uso del idioma. Además, realizamos pruebas periódicas de progreso para ir adaptando las clases al ritmo y las necesidades de cada alumno.\nEs un curso ideal para aquellos alumnos que necesitan prepararse para una situación específica, como una entrevista de trabajo, un examen, que tienen poco tiempo para desplazarse a la escuela o porque no pueden seguir un horario estricto de clases.\nCon las clases particulares, el alumno gana confianza y adquiere más fluidez mientras habla, escucha, lee o escribe en francés.


Franquicia Needbudget - Plataforma web para pedir presupuesto de cualquier servicio referente en España\nPortada → Franquicia Needbudget\nFranquicia de Plataforma web para pedir presupuesto de cualquier servicio referente en España\nPara dar respuesta a esta pregunta surge Needbudget.com, una plataforma web donde poder encontrar las opiniones y experiencias de otros usuarios sobre las empresas o profesionales como sucede con los hoteles o restaurantes.\nNeedbudget.com se ha convertido así en una plataforma que permite conectar a los profesionales de la construcción que ofertan sus servicios con particulares que los demandan. Los particulares pueden publicar una solicitud de presupuesto online gratis para que hasta un máximo de 5 profesionales de su zona puedan contactar con su propuesta. Por otra parte, los profesionales del sector consiguen presencia y promoción online además de contactos a los que presentar presupuestos para realizar trabajos de obras, reformas o servicios del hogar.\nInversión 1.100 €\nCanon de entrada 100 €\nCanon de publicidad 150 € mes\nRequiere curso de formación Sí Formaci�n online y telef�nica con asesoramiento continuo y gratuito